## PENDAHULUAN
Polimer merupakan bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan laju pertumbuhan kebutuhan dalam bidang industri manufaktur, konstruksi, otomotif. Polimer atau bahan plastik mempunyai sifat ringan, mudah dibentuk, tahan terhadap korosi lingkungan air, tahan lama dan relatif murah dibanding bahan logam. Polimer mempunyai kelemahan sifat mekanik dimana mudah mulur dan kekakuan yang relatif rendah, ketahanan
panas yang buruk, mudah retak jika mendapat tegangan luar, kurang tahan terhadap zat pelarut dan kekerasan yang kurang.
Untuk keperluan bahan yang mengutamakan sifat kekuatan, maka polimer tidak menjadi pilihan utama. Untuk menjadikan polimer yang mempunyai sifat lebih kuat maka perlu diberi bahan penguat. Rekayasa bahan polimer dengan perpaduan bahan penguat dari jenis bahan yang berbeda dan sifat bahan
Akreditasi LIPI Nomor : 536/D/2007
Tanggal 26 Juni 2007

## EFEK TERMAL DAN BAHAN PENGGANDENG
( COUPLING AGENT ) SILANE TERHADAP KESTABILAN MEKANIK BAHAN KOMPOSITPOLIESTER DENGAN PENGISI PARTIKULIT SiC

## Mashuri
Jurusan Fisika, FMIPA - ITS Kampus ITS Keputih Sukolilo, Surabaya 60111

## ABSTRAK
EFEK TERMAL DAN BAHAN PENGGANDENG ( COUPLING AGENT ) SILANE TERHADAP KESTABILAN MEKANIK BAHAN KOMPOSIT POLIESTER DENGAN PENGISI PARTIKULIT SiC . Telah dilakukan pembuatan dan kajian kestabilan mekanik bahan komposit poliester dengan pengisi partikulit SiC (dengan dan tanpa pelapisan Silane ) dengan variasi konsentrasi 2,5 %v/v, 5,0 %v/v, 7,5 %v/v, 1,0 %v/v dan 12,5 %v/v . Kestabilan mekanik dilakukan pada suhu 30 o C, 60 o C, 90 o C dan 150 o C untuk komposisi SiC 7,5 %v/v. Hasil menunjukkan peningkatan ikatan adesi antar muka ( interface ) matriks poliester dengan pengisi partikulit SiC oleh bahan penggandeng ( coupling agent ) silane dapat meningkatkan nilai tensile strength dan modulus elastisitas untuk konsentrasi SiC hingga 7,5 %v/v silane sebagai bahan penggandeng dapat meningkatkan nilai tensile strength (  ), sebesar 2,11 MPa dan nilai modulus elastisitas (E) sebesar 0,60 MPa dari bahan komposit poliester dengan partikulit SiC (7,5 %v/v). Bahan komposit tersebut telah mengalami perbaikan ikatan adesi antar muka dengan bahan silane mengalami penurunan nilai tensile strength yang lebih kecil pada suhu pemanasan antara 30 o C hingga 150 o C dibanding dengan pengisi SiC tanpa silane . Hal ini menunjukkan komposit poliester dengan SiC (7,5 %v/v) + silane mempunyai kestabilan mekanik yang lebih baik pada perlakuan pemanasan.
Kata kunci : Komposit, Ikatan antar muka, Bahan penggandeng

## ABSTRACT

## THE THERMAL EFECTS AND SILANE COUPLING AGENT ON MECHANICS STABILITY
OF POLYESTER FILLED SiC PARTICLES COMPOSITES MATERIALS . Synhesis and study on mechanics stability of Polyester filled SiC particles composite (no and coatings by Silane) with consentration 2.5, 5.0, 7.5, 10.0 and 12.5 %v/v has been done. The stability mechanics of composite by treatment 1 hour on temperature 30, 60, 90 and 150 o C for consentration SiC 7,5 %v/v. The result showed that adhesion on interface could increasing tensile strength and young modulus of composite up to 7,5%v/v SiC consentration. The increasing adhesion on interface could increasing of tensile strength 2,11 MPa and young modulus 0,60 MPa for composite poliester filled particle SiC 7,5 %v/v. Polyester-SiC(7,5 %v/v) + silane composite has been smaller degradating of tensile strength when by treatment on 30-150 o C with SiC no coatings Silane. It is showed that composite polyester filled SiC (7,5 %v/v) with coatings Silane have high stability on thermal treatment.
Key words : Composite, Interface, Coupling agent
Efek Termal dan Bahan Penggandeng (Coupling Agent) Silane Terhadap Kestabilan Mekanik Bahan Komposit Poliester dengan Pengisi Partikulit SiC (Mashuri)
merupakan perpaduan dari sifat-sifat bahan penyusunnya disebut bahan komposit matriks polimer [1].
Bahan komposit polimer tersusun oleh polimer sebagai matriks dan bahan jenis logam atau keramik yang dicampurkan sebagai pengisi. Beberapa alasan dipergunakan bahan pengisi dalam komposit antara lain memperbaiki konduktivitas dan difusivitas termal, meningkatkan konduktivitas listrik dan permeabilitas magnetik, mereduksi terjadinya creep , mereduksi internal stress , memperbaiki penampilan produk akhir dan memperbaiki sifat mekanik. Sifat akhir bahan komposit yang dihasilkan sangat bergantung pada karakteristik bahan pengisinya, yang meliputi konsentrasi, jenis, bentuk dan ukuran, distribusi partikel pengisi dan terbentuknya ikatan antar muka bahan matriks dengan pengisi [1-3].
Penelitian yang mengkaji sifat mekanik telah dilakukan percobaan pengukuran kebergantungan kekuatan tarik, tegangan luluh, regangan patah serta modulus elastisitas pada variasi konsentrasi bahan pengisi. Hasil menunjukkan bahwa bahan pengisi berperanan menurunkan tegangan luluh, kekuatan tarik dan regangan patah tetapi meningkatkan modulus elastisitas.. Sedangkan ukuran partikel pengisi yang makin membesar akan menurunkan regangan patah, yang disebabkan oleh pembentukan sobekan (craze) awal pada ikatan antar muka matriks dengan pengisi [4,5].
Pada penelitian yang dijelaskan di atas, upaya perbaikan sifat mekanik dengan melakukan upaya perlakuan awal pada bahan matriks maupun pengisi belum dilakukan sehingga ikatan adesi antar muka matrik pengisi belum terbentuk secara sempurna sehingga akibatnya, transfer tegangan antar fasa terhambat dan terjadi pengumpulan tegangan di daerah antar muka matriks dengan pengisi. Hal ini mengakibatkan terbentuknya craze yang berawal dari daerah antar muka.
Sedangkan ikatan kontak antar muka antara matrik dan pengisi dalam bahan komposit dapat terbentuk dengan cara ikatan secara mekanik ( interlocking ), gaya van der Waals, ikatan kimia (menggunakan bahan penggandeng - coupling agent ). Ikatan kimia yang terjadi antara bahan penggandeng dengan bahan pengisi dan matrik dengan mekanisme grup kimia dari penggandeng bereaksi dengan grup kimia dari matrik maupun pengisi. Salah satu bahan penggandeng yang mempunyai kinerja yang baik terhadap sifat mekanik bahan komposit adalah bahan silane [6-9].
Dalam makalah ini dilaporkan hasil kajian pengaruh pemberian agent penggandeng terhadap sifat mekanik komposit resin poliester dengan penguat bahan partikulit silikon karbida (SiC). Selanjutnya mengkaji pengaruh efek termal terhadap kestabilan mekanik komposit dimana ikatan antar muka ( interface ) pada
matriks dengan pengisi telah dilakukan perbaikan. Perbaikan ikatan antar muka pada penelitian ini menggunakan bahan coupling agent dari bahan silane .

## METODE PERCOBAAN

## Bahan
Resin poliester (Yukalac 157 BQTN-EX) sebagai bahan matriks dengan sifat fisis densitas 1,215 g/cm 3 , titik leleh 170 o C, serapan air 0,118% (24 jam), tensile strength 5,5 kg/mm 2 , modulus elastisitas 300 kg/mm 2 dan perpanjangan putus 1,6%.
Partikulit SiC (silikon karbida) sebagai bahan pengisi ( filler ) dengan sifat fisis densitas 2,9 g/cm 3 , titik leleh 2837 o C, ukuran partikulit 180 Mesh , modulus elastisitas 400 Gpa dan koefisien muai termal 8493 W/mK.
Katalis untuk bahan pemercepat proses pembekuan dan silane dari jenis Dichloride (C 14 H 20 Cl 2 HSi 2 ) sebagai bahan penggandeng ( coupling agents).
Wax ( release agent ) sebagai bahan pelumas untuk melapisi cetakan agar setelah proses curing hingga sampel tidak melekat pada cetakan dan mudah dilepas. PVA (polivinil alkohol) sebagai pelumas setelah cetakan diberi Wax dengan ketahan panas yang tinggi. Aquadest yang berfungsi sebagai pencampur silane sebelum dilapiskan pada SiC.

## Pembuatan dan Pengujian Sampel Bahan Komposit

## Pelapisan SiC dengan Bahan Penggandeng
Silane dihidrolisis ke dalam larutan air dengan konsentrasi 6 %v/v kemudian partikulit SiC dimasukkan ke dalam larutan silane tersebut dan didiamkan dalam suhu ruang selama 60 menit. Memisahkan air dari larutan silane dan SiC dengan memanaskan pada stirring magnetik pada suhu 100 o C sehingga terjadi reaksi hidrolisis lengkap antara gugus silanol dari bahan penggandeng silane dengan permukaan hidroksil dari partikulit. Setelah kandungan airnya habis menguap, serbuk endapan partikulit SiC dikeringkan dalam furnace selama 15 menit.

## Pembuatan Bahan Komposit
Menyediakan, mencampur dan mengaduk bahan resin dan filler partikulit SiC (dengan dan tanpa pelapis silane ) dengan variasi konsentrasi SiC 2,5 %v/v, 5 %v/v, 7,5 %v/v, 10 %v/v dan 12,5 %v/v selama 10 menit dan ditambahkan katalis, berikutnya dimasukkan ke dalam cetakan yang disesuaikan dengan standar sampel uji mekanik ASTM D638-72. Cetakan sebelumnya telah diolesi dengan Wax dan PVA sebagai release agent agar sampel mudah dilepas dari cetakan.
Sampel dibiarkan membeku pada pendinginan suhu kamar selama 45 menit, disini adanya katalis diharapkan mempercepat proses pembekuan. Sampel bahan komposit berikutnya dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan pemanasan dalam furnace dengan variasi 30 o C, 60 o C dan 90 o C, masing-masing selama 1 jam dan didinginkan secara perlahan hingga pada suhu ruang dan siap untuk dilakukan pengujian.

## Pengujian
Untuk mengamati keberhasilan pelapisan partikulit SiC sebagai bahan filler dengan silane dilakukan pengujian dengan alat X-Rays Difractometry ( XRD ) merek Shimadzu 6000. Sifat kekuatan tarik bahan komposit (sebelum dan setelah mengalami pemanasan) diuji dengan alat uji tarik merek Autograph Ag-10TE Shimadzu tipe ASTM D638-72. Perubahan morfologi bahan komposit yang telah mengalami pemanasan dilakukan pemotretan dengan alat Microscope Optic merek Nicon tipe FX-35.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan Perbaikan Ikatan Antar Muka ( Interface ) Matriks dengan Pengisi Terhadap Sifat Mekanik Komposit
Perbaikan ikatan kontak antar muka ( interface ) antara partikulit SiC dengan matriks resin poliester dilakukan dengan menggunakan bahan silane . Untuk mengamati pelapisan silane sebagai bahan penggandeng pada partikulit SiC dilakukan dengan mengamati fasa-fasa yang terbentuk dengan menggunakan alat XRD . Difraktogram hasil pengujian dari partikulit SiC yang terlapisi silane ditunjukkan pada Gambar 1. Difraktogram menunjukkan adanya bahan silane yang melapisi SiC, dimana dichloride ditunjukkan oleh puncak ( peak ) yang mempunyai nilai intensitas antara 400-1300 counts pada jangkauan 2  antara 30 hingga 50 derajat. Hal ini menggambarkan
keberhasilan proses pelapisan SiC dengan bahan penggandeng silane terjadi dengan baik sehingga diharapkan pada saat digunakan sebagai filler ikatan antar muka matriks dengan pengisi dapat berlangsung dengan lebih optimal.
Untuk mengamati seberapa jauh peranan bahan silane sebagai bahan penggandeng dalam perbaikan ikatan antar muka antara matriks poliester dan pengisi partikulit SiC dalam bentuk komposit dilakukan pengujian kekuatan tarik dengan mengambil komposisi SiC sebesar 2,5 %v/v, 5 %v/v, 7,5 %v/v, 10 %v/v dan 12,5 %v/v dengan dan tanpa mengalami pelapisan bahan penggandeng. Data-data hasil uji tarik yang dilakukan ditunjukkan pada Tabel 1.
Berdasarkan data pada Tabel 1 dan Gambar 2 diketahui bahwa semakin meningkatnya konsentrasi partikulit SiC sebagai pengisi hingga 7,5 %v/v, dapat meningkatkan kekuatan tarik ( tensile strength ) tetapi untuk konsentrasi di atas 7,5 %v/v nilai tensile strength komposit mengalami penurunan. Peningkatan yang terjadi diakibatkan kontribusi nilai tensile strength SiC masih memberikan dampak konstruktif terhadap kekuatan tarik komposit. Potensi kelemahan mekanik pada ikatan kontak antar muka antara SiC sebagai pengisi dengan Poliester sebagai matriks masih dapat tereduksi yang disebabkan oleh sedikitnya luasan kontak yang terbentuk karena konsentrasi yang masih rendah dan sebaran SiC yang seragam (tersebar secara merata).
Keadaan sebaliknya terjadi pada konsentrasi SiC di atas 7,5 %v/v, penurunan nilai tensile strength komposit terjadi karena luasan kontak permukaan matriks dengan pengisi yang lebih besar dikarenakan jumlah konsentrasi SiC yang banyak dan kurang meratanya sebaran SiC dalam matrik. Kelemahan mekanik ini menyebabkan tidak dapat tereduksinya beban tarik ketika komposit mendapatkan gaya tarik dari luar.
Nilai modulus elastisitas dari komposit Poliester dengan pengisi partikulit SiC meningkat dengan meningkatnya konsentrasi SiC sebagai pengisi hingga 7,5 %v/v dan terjadi penurunan pada konsentrasi SiC di atas 7,5 %v/v seperti Gambar 3. Fenomena mekanik ini dikarenakan sebagai konsekuensi dari peningkatan dan penurunan nilai tensile strength komposit.
Tabel 1 . Hasil uji kekuatan tarik komposit poliester-SiC (dengan dan tanpa silane ) Tensile Strength (MPa) Modulus Elastisitas (MPa) No Konsentrasi SiC (% volume) Dengan Silane Tanpa Silane Dengan Silane Tanpa Silane 1. 0 27,1 27,1 11,44 11,44 2. 2,5 27,56 27,2 53,62 53,10 3. 5,0 28,49 27,86 55,49 54,85 4. 7,5 30,45 28,34 57,85 57,25 5. 10,0 25,35 22,55 55,2 52,35 6. 12,5 24,96 20,25 54,53 50,32
Gambar 1 . Difraktogram XRD bahan partikulit SiC yang terlapisi bahan silane
Efek Termal dan Bahan Penggandeng (Coupling Agent) Silane Terhadap Kestabilan Mekanik Bahan Komposit Poliester dengan Pengisi Partikulit SiC (Mashuri)
Bila dibandingkan antara komposit dengan pengisi SiC tanpa mengalami pelapisan dan dengan pelapisan silane menunjukkan nilai tensile strength dan modulus elastisitas yang dimiliki komposit dengan pengisi SiC yang telah dilapisi dengan silane mempunyai nilai yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan Gambar 2 dan Gambar 3. Peningkatan nilai tensile strength dan modulus elastisitas yang paling tinggi terjadi pada komposisi partikulit SiC sebesar 7,5 %v/v, tetapi perbedaannya tidak terlalu besar atau signifikan, dan data ini menggambarkan bahwa keberadaan silane sebagai bahan penggandeng dapat meningkatkan ikatan adesi antar muka ( interface ) dengan mekanisme peningkatan ikatan adesi antara partikulit SiC dengan matrik poliester. Keadaan ini diharapkan kelemahan mekanik yang terjadi pada bagian kontak matriks dengan pengisi dapat direduksi pada saat bahan komposit mendapatkan beban tarikan dari luar.

## Efek Termal Terhadap Morfologi dan Kekuatan Tarik Komposit
Morfologi dari bahan Poliester dan komposit Poliester-SiC(7,5 %v/v)+ silane sebelum mengalami proses pemanasan ditunjukkan Gambar 4. Morfologi matriks poliester yang ditunjukkan Gambar 4a, memperlihatkan struktur yang padat dan rata serta tidak adanya porositas berupa gelembung, hal ini menunjukkan bahwa proses pembekuan dari bahan resin Poliester berlangsung dengan sempurna. Gambar 4b, menunjukkan morfologi dari bahan komposit Poliester-SiC(7,5 % vol)+Silane yang belum mengalami
proses pemanasan. Keberadaan partikulit SiC sebagai pengisi diperlihatkan partikulit warna hitam dan terlihat partikulit SiC telah tersebar secara merata dalam matrik Poliester. Pada komposit tersebut juga tidak adanya porositas pada matriks yang digambarkan berupa bentuk gelembung, hal ini menggambarkan proses pembuatan komposit berlangsung dengan baik dengan minimalnya potensi kelemahan mekanik yang diakibatkan oleh porositas sehingga sifat kekuatan tarik bahan komposit akan baik.
Termal merupakan salah satu bentuk energi yang dapat menyebabkan perubahan struktur dan sifat fisis maupun mekanik yang dimiliki suatu bahan apabila bahan tersebut mendapatkan perlakuan termal. Pemanasan merupakan bentuk perlakuan termal terhadap suatu bahan. Efek termal yang diakibatkan oleh pemanasan juga dapat terjadi pada bahan komposit.
Pada struktur komposit efek termal ditanggung oleh bahan matrik dan pengisi, dimana keduanya terbuat dari jenis bahan yang berbeda sehingga efek termal yang terjadi pada komposit merupakan perpaduan perubahan struktur yang dialami oleh bahan matriks dan pengisi.
Gambar 5 dan 6 merupakan morfologi dari bahan komposit poliester dengan SiC (7,5 %v/v)+ silane yang mengalami pemanasan selama 1 jam pada suhu 30 o C, 60 o C, 90 o C dan 150 o C. Efek termal yang diakibatkan oleh pemanasan menyebabkan kecenderungan bahan partikulit SiC untuk menyatukan diri namun tidak beraglomerasi melainkan berupa bentuk koloni-koloni panjang seperti ulat. Keadaan disebabkan oleh perubahan struktur dari matriks poliester yang memuai dan densitas dari partikulit SiC yang lebih tinggi. Efek pemanasan pada suhu 30 o C dan 60 o C (Gambar 5) belum mengakibatkan putusnya ikatan antar muka oleh silane , ini diakibatkan karena poliester hanya mengalami sedikit
Gambar 4 . Morfologi poliester (a) dan komposit poliester+SiC (7,5 %v/v) (b) yang tidak mengalami pemanasan, 500 kali.
(b) (a)
Gambar 2 . Tensile strength komposit poliester-SiC 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 % vol SiC T e n s il e S tr e n g th (M P a ) Dengan Silane Tanpa Silane Gambar 3 . Modulus elastisitas komposit poliester-SiC 0 10 20 30 40 50 60 70 0 5 10 15 % vol SiC M o d u lu s E la s ti s it a s (M P a ) Dengan Silane Tanpa Silane
pemuaian. Hal ini terlihat pada batas kontak SiC dan poliester yang masih tampak baik, hanya berupa warna hitam sebagai cerminan bahwa pada bagian ini merupakan potensi awal yang mengalami pengaruh pemanasan.
Efek termal pada suhu 90 o C dan 150 o C (Gambar 6) menyebabkan pemuaian yang lebih tinggi dari poliester dan pergerakan partikulit SiC lebih leluasa sehingga membentuk gerombolan berupa granula yang lebih besar dan mulai terlihat adanya ruang pada bagian kontak antar muka dari SiC. Ruang ini menunjukkan adanya kelemahan ikatan dari Silane dan memungkinkan terputusnya ikatan yang terjadi pada daerah kontak antar muka.
Fenomena perubahan struktur dari daerah kontak antar muka yang diakibatkan oleh pemanasan akan
menyebabkan pula perubahan sifat mekanik (kekuatan tarik) dari bahan komposit poliester-SiC, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.
Efek termal pada bahan poliester sebagai bahan matrik ternyata menyebabkan penurunan nilai tensile strength . Penurunan terjadi secara perlahan hingga pemanasan pada suhu 60 o C dan terjadi penurunan yang lebih besar untuk pemanasan 90 o C dan 150 o C. Karakteristik bahan poliester ini konsisten terjadi ketika dipadukan dengan bahan SiC dalam bentuk komposit.
Efek termal yang diakibatkan oleh pemanasan hingga 150 o C pada kekuatan tarik khususnya nilai tensile strength dari struktur komposit poliester-SiC lebih menonjol karena pengaruh terhadap struktur rantai polimer poliesternya dan bagian permukaan kontak SiC-poliester, sedangkan untuk struktur SiC kurang berpengaruh. Hal ini karena titik leleh dari SiC yang sangat tinggi. Gambar 7 menunjukkan perbaikan ikatan kontak permukaan yang dilakukan dengan pelapisan silane pada SiC menyebabkan nilai tensile strength bahan komposit lebih tinggi dan lebih tahan terhadap efek termal dibanding dengan yang tanpa pelapisan.
Fenomena mekanik ini menunjukkan bahwa potensi awal kelemahan mekanik yang terjadi pada bagian permukaan kontak SiC-poliester dapat dielimenasi dan efek termal terhadap struktur materi dapat direduksi sehingga bahan komposit poliester dengan pengisi SiC yang sudah dilapisi silane mempunyai kestabilan mekanik yang lebih baik.
Gambar 6 . Morfologi komposit poliester + SiC (7,5 %v/v) + silane yang mengalami pemanasan (a). 90 o C dan (b). 150 o C selama 1 jam, 500 kali. (a) (b) Gambar 5 . Morfologi komposit poliester+SiC (7,5 %v/v) + silane yang mengalami pemanasan (a). 30 o C dan (b). 60 o C selama 1 jam, 500 x (a) (b) Tabel 2 . Tensile strength komposit poliester-SiC(7,5 %v/v) yang mengalami pemanasan selama 1 jam.
No Suhu ( o C) Poliester (MPa) Poliester- SiC(MPa) Poliester-SiC +Silane(MPa) 1. 0 27,1 29,1 29,45 2. 30 27,3 27,55 29,25 3. 60 26,15 26,45 27,2 4. 90 24,35 24,85 25,23 5. 150 18,45 15,65 17,85
Gambar 7 . Tensile strength komposit poliester-SiC yang telah mengalami pemanasan 1 jam.
0 5 10 15 20 25 30 35 0 100 200 Pemanasan ( C) T e n s il e S tr e n g th (M P a ) Poliester Poliester+SiC+Silane
Poliester+SiC
Efek Termal dan Bahan Penggandeng (Coupling Agent) Silane Terhadap Kestabilan Mekanik Bahan Komposit Poliester dengan Pengisi Partikulit SiC (Mashuri)

## KESIMPULAN
1. Ikatan adesi antar muka ( interface ) matriks poliester dengan pengisi partikulit SiC yang dilakukan oleh bahan penggandeng ( coupling agent ) silane dapat meningkatkan nilai tensile strength dan modulus elastisitas bahan komposit poliester-SiC hingga konsentrasi SiC sebanyak 7,5 %v/v.
2. Silane sebagai bahan penggandeng dapat meningkatkan nilai tensile strength (  ), sebesar
2,11 MPa dan nilai modulus elastisitas (E) sebesar
0,60 MPa dari bahan komposit poliester-partikulit SiC (7,5 %v/v).
3. Bahan komposit poliester dengan pengisi partikulit SiC (7,5 %v/v) yang telah mengalami perbaikan ikatan adesi antar muka dengan bahan silane mempunyai kestabilan mekanik yang lebih tinggi pada suhu pemanasan antara 30 o C hingga 150 o C dibanding dengan pengisi SiC tanpa silane .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Sdri Fitri Yulianti yang telah membantu dalam proses pembuatan dan pengujian sampel serta DR Darminto sebagai rekan diskusi dalam proses pembuatan makalah ini dan kegiatan ilmiah yang telah dan sedang berlangsung selama ini.

## DAFTAR ACUAN
[1]. CHAWLA, K.K, Composite Materials Science and Engineering , Springer Verlag, New York (1987) [2]. TAVMAN, I.H, Powder Technology , 91 (1997)
[3]. CHANG KWON MOON, Journal of Applied
Polymer Science , 67 (1998)
[4]. EDWIN P. PLUEDDELMANN, Coupling and Interfacial Agents and Their Effects on Mechanical Properties , Elsiwer Applied Science Publisher, Dow Corning Co., New York, (1986)
[5]. F. DANUSSO and G. TIEGHI, Polymer , 27 (1986)
1385-1390
[6]. DK CHATTOPADHYAY, DB ROHINI KUMAR, B SREEDHAR and KVSN RAJU , Journal of Applied Polymer Science , 91 (2004) 27-34
[7]. M.Y AHMAD FUAD, RAHMAT SHUKOR, Z.A MOHD ISHAK and A.K. MOHD. OMAR, Plastics, Rubber and Composites and Applications , 21
(1994) 225-235
[8]. PUSHPABAJAL, N.K JHA and ANAND KUMAR, Journal of Applied Polymer Science , 56 (1995)
1339-1347
[9]. WEN YEN CHANG and WEN DER YANG, Journal of Applied Polymer Science , 35 (1988) 807-823